über die künstliche Darstellung der Mineralien. 33 



Eisenoxyduls ist. Diese beiden Produkte erhält der Schmelzer auf fol- 

 gende Weise. Die Hütte, die ich besuchte, verschmelzt hauptsächlich 

 zwei Sorten Erze ; die eine Sorte bestand aus Schwefelkies und Kupfer- 

 kies, die andere aus Schwefelkies, Kupferkies mit sehr vielem Quarz ge- 

 mengt. Beide Sorten wurden geröstet , der gröfste Theil des Schwe- 

 felkieses wird dabei in Magneteisenstein , ein Theil in schwefelsaures 

 Eisen , und es wird auch wohl das Schwefelkupfer theilweise in schwe- 

 felsaures Kupfer sich umändern; ein Theil Schwefelkies bleibt unzer- 

 setzt. Der Schmelzer kennt nun aus Erfahrung, wie viel er von jener 

 quarzhahigen Sorte, und wie viel von dem gerösteten Schwefelkies er zu- 

 zusetzen habe, um das Bisilicat zu bilden, ( k quarzhahiges Erz auf \ ge- 

 rösteten Schwefelkies ). 



Wenn der Schmelzer nun seine Operation begonnen hat , so be- 

 obachtet er die Schlacke , und beurlheüt aus dem Verhalten derselben, 

 ob er mehr vom gerösteten Schwefelkies , also mehr Basis , oder ob er 

 mehr von den quarzreichen Erzen zusetzen soll ; indem so der Schmelzer 

 durch sein geübtes Auge die Schmelzung leitet, erhält er in der Schlacke 

 immer ein solches Verhältnifs des Eisenoxyduls zur Kieselerde , dafs ein 

 Bisilicat daraus entsteht ; diese Schlacke ist durch ihre ganze Masse hin- 

 durch blättricht, und zwar mit Blätterdurchgängen nach den Seitenflächen 

 einer geschobenen Säule von ungefähr 88° und nach den Abstumpfun- 

 gen der scharfen und stumpfen Seitenkante. Sollte etwa das Erz zu 

 stark geröstet sein , so dafs nicht genug Schwefeleisen vorhanden wäre, 

 um das Schwefelkupfer in sich aufzunehmen , dann wendet der Schmel- 

 zer auch ungeröstelen Schwefelkies an, den er zusetzt. Der Stein, den 

 man auf diese Weise erhält , besteht aus Schwefeleisen und Schwefel- 

 kupfer in geringer Menge mit einigen andern Schwefelmetallen verbun- 

 den , die sich in den Erzen finden. Diese Schwefelverbindungen werden 

 nun sechsmal geröstet , und ich habe in einem solchen gerösteten Boh- 

 stein nur noch eine unbedeutende Spur Schwefel entdecken können ; er 

 wird vom Magnet angezogen , sieht geschmolzen aus wie der geschmol- 

 zene Magneteisenstein ; die ganze Masse hat ein kryslallinisches Ansehn, 

 hin und wieder bemerkt man kleine Octaeder ; er löst sich geschlämmt 

 in Salzsäure auf und besteht aus einer Verbindung von Eisenoxydul, 

 Eisenoxyd und Kupferoxyd. 



P/ijs. Klasse 1822-1823. E 



